Oberseminar Effektpigmente Vorlage 2

Effektpigmente Übersicht

Pigment-Typen (nach optischen Effekten) Struktur von BiOCl Physikalisches Prinzip: Intensitäten bei Interferenzen an dünnen Schichten I(λ, d, n_1, n_2) =^{A2+B2+2ABcosΘ}

1+A^2B^2+2ABcosΘ

mit: A =^{n1−n2}_{n2+n1} ; B =^{n2−n1}_{n2+n1} ; Θ = 4π^{n2d}_λ Beispiel: Anlauffarben von Ti-Blech

Tabelle 1: Färbung von Titanoberflächen und Oxidschichtdicken nach Wärmebehandlung oder anodischer Oxidation Farbe Gleich- T Schicht- Farbe Gleich- T Schichtstrom [V] [^oC] dicke [μm] strom [V] [^oC] dicke [μm] Gelb 5 371 0.03 Hellgrau 55 510 0.095 Bronze 10 385 0.035 Purpur 60 523 0.11 Purpur 15 398 0.04 Grün 65 537 0.12 Violett-Blau 20 412 0.046 Gold-Rosenrot 70 551 0.13 Purpur-Blau 25 425 0.053 Rot-Purpur 75 565 0.14 Hellblau 30 440 0.06 Bronze 80 579 0.15 Graublau 35 454 0.063 Gold-Purpur 85 593 0.16 Graublau (hell) 40 468 0.066 Rosenrot 90 607 0.17 Grünblau 45 482 0.07 Dunkelgrün 95 621 0.18 Bronze (hell) 50 496 0.08 Grau 100 635 0.19

Substrat: Glimmer